## Abu Arang Sebagai Campuran Beton Dapat Mengurangi Berat
Hani Purwanti 1* , Muhammad Latif 2 , Mudjiastuti Handajani
123 Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
*email : hanipurwanti@usm.ac.id

## ABSTRACT
Concrete is a very important part of construction, construction that has maximum strength with a light weight needs to be developed. The purpose of this research activity is to determine how much influence the addition of charcoal ash has on the weight of the concrete and the compressive strength of the concrete. The composition of the cement mixture that will be replaced with charcoal ash of zero%, five% and ten% with the weight of the concrete and the compressive strength of the concrete which is expected to have quality fc = 20Mpa. The research method used is the experimental method for data sampling. There are each 30 (thirty) specimens in each percentage of the addition of char ash. The results of the concrete compressive strength test with a concrete age range of 7 days, 21 days and 28 days in normal conditions without a mixture of 20 MPa. The compressive strength of the concrete mixed with charcoal as much as 5% is 21 Mpa. For charcoal ash mixture concrete 10% is 17 Mpa. The conclusion is that the composition of the addition of 5% charcoal ash aggregate can reduce the weight of the concrete by 3.6% with an adequate compressive strength value.
Key words : Concrete; charcoal ash; carbide

## ABSTRAK
Beton merupakan bagian konstruksi yang sangat penting, konstruksi yang mememiliki kekuatan maksimal dengan berat yang ringan perlu di kembangkan. Tujuan dari kegiatan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penambahan abu arang terhadap berat beton dan kuat tekan beton. Komposisi campuran semen yang akan digantikan dengan abu arang sebesar nol%, lima % dan sepuluh% dengan berat beton dan  kuat tekan beton yang diharapkan memiliki mutu fc=20Mpa. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen untuk pengambilan sampel data. Terdapat masing – masing 30 (tigapuluh) benda uji di setiap persentase penambahan abu arang. Hasil uji kuat tekan beton dengan rentang usia beton 7 hari, 21 hari dan 28 hari dalam kondisi normal tanpa campuran sebesar  20 Mpa. Kuat tekan beton yang dicampur abu arang sebanyak 5 % sebesar 21 Mpa. Pada beton campuran abu arang 10% sebesar 17 Mpa.  Kesimpulan komposisi penambahan agregat abu arang 5% bisa mengurangi berat beton sebesar 3,6% dengan nilai kuat tekan yang memenuhi.
Kata kunci : Beton; abu  arang; karbit

## PENDAHULUAN
Konstruksi merupakan kegiatan membangun sarana dan prasarana yang dilakukan secara sistematis.(Ashari 2016) . Meterial konstruksi bangunan gedung yang digunakan antara lain beton, besi, kayu, pipa pralon. Komponen pembentuk beton terdiri dari 4 (empat) komponen dasar  yaitu campuran antara semen dan air yang biasa disebut pasta, agregat kasar (kerikil), agregat halus (pasir) (SNI 2493- 2011). Beton bagian yang vital dari sebuah konstruksi.
Untuk menghasilkan konstruksi yang kuat dengan berat yang ringan perlu dilakukan penelitian. Dipilihnya arang sebagai alternative campuran beton diharapkan akan mengurangi berat beton dalam konstruksi tanpa mengurangi kuat tekan betonnya. Pentingnya hal tersebut, bisa memberikan manfaat beton menjadi konstruksi yang ringan dengan kuat tekan yang memenuhi standart.

## METODOLOGI
Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan dalam dua sesi, diawali dengan study literatur  untuk mengetahui dasar teori dari beton yang kemudian dilanjutkan dengan perancangan pembuatan beton atau membuat mix design . Proses penelitian tersaji pada Gambar 1 di bawah ini
Gambar 1. Flowchart Penelitian
Proses uji beton untuk beton Fc = 20MPa dilakukan dengan terlebih dahulu membuat mix design yaitu merancang campuran beton.   Hasil perancangan campuran adukan beton menurut SNI 03-6861.1- 2002 dengan mutu beton fc=20 Mpa untuk beton 1 M 3 adalah sebagai berikut : 1) Kebutuhan semen 315 Kg
2) Kebutuhan air 195 Liter
3) Kebutuhan agregat halus : 643 Kg
4) Kebutuhan agregat kasar : 957 Kg

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian beton dengan penambahan limbah karbit dan fly ash meningkatkan kuat tekan beton (Ashari 2016). Pada pengujian penelitian ini diperoleh hasil yang sebanding dengan penelitian sebelumnya. Hasil rata- rata uji beton dari 90 sampel menunjukan untuk kuat tekan beton normal  sebesar 20.33 Mpa dengan berat beton 11,664 Kg. Variasi beton abu arang 5%  Sebesar 21,067 Mpa dengan berat 10,009 Kg. Variasi beton arang 10% sebesar 17,230 Mpa dengan berat 9,282 kg. Adapun kuat tekan beton secara rinci tersaji pada Tabel1di bawah ini.
Tabel 1. Perolehan Hasil Uji Beton Rata- Rata fc= 20 Mpa
N o. Sampel Tanggal Umur (Hari) Berat (Kg) Ukuran (Cm) Luas Penampa ng (Cm 2 ) Nilai Kuat Teka n (Ton) Nilai Kokoh Beton (Mpa ) Pembuat an Pengete san T (cm ) D (cm) 1 NORMA L 16/04/20 18 14/05/20 16 28 11,66 4 30 15 176,63 30 20,33 0 2 5% 16/04/20 18 14/05/20 16 28 10,00 9 30 15 176,63 31 21,06 7 3 10% 16/04/20 18 14/05/20 16 28 9,282 30 15 176,63 25 17,23 0

## Sumber : Hasil Perhitunga, 2018

## 1. Hasil Uji Tekan Beton
Identifikasi Pemanfaatan limbah i karbit dan abu i sekam padi sebagai bahan campuran beton berdampak positif (Lita 2018). Pengujian dilakukan denagn menggunakan benda uji sebanyak 90 benda uji. Mutu beton yang digunakan fc’=20 MPa. Adapun jenis beton yang digunakan adalah beton normal sebanyak 30 benda uji, beton dengan penambahan campuran abu arang 5% sebanyak 30 benda uji dan beton dengan penambahan abu abrang 10% sebanyak 30 buah.  Pelaksanaan uji beton menggunakan benda uji berupa silinder beton dengan ukuran 15/30 cm. Dilaksanaan tiga kali pengujian dalam  rentang  waktu hampirsatu bulan atau tepatnya 28 hari Adapun pengukuranya dilakukan pada waktu atau umur beton yang berbeda, yaitu umur beton minggu pertama, minggu ketiga dan minggu keempat. Kemudian hasil pengetesan terhadap benda uji tersebut diatas untuk kuat tekannya didapatkan hasil  seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.
Sampel 0 8 16 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 30 B e rat b e to n ( k g ) Grafik  sampel beton dengan berat beton Berat Beton Normal Berat Abu arang 5% Berat Abu arang 10% 0 20 40 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 30 K u at T e k an ( M p a) Grafik  kuat tekan beton dengan

## sampel beton
Variasi Beton Normal
Variasi Abu arang 5%
Gambar 2.Kuat Tekan Beton Dengan Sampel Beton

## 2. Analisa grafik berat beton
Campuran beton dengan abu jerami menurunkan berat beton ( Fardansyah.2014). Pada penelitian ini diperoleh hasil yang sebanding , karena abu arang menurunkan berat beton. Pengujian berat beton fc=20 Mpa dilakukan pada 90 benda uji. Proses penimbangan berat beton menggunakan timbangan heavy duty balance Adapun hasil penimbangan tersaji  pada Gambar 3.
Figure 3 . Sampel Beton Dengan Berat Beton
Gambar 3. Hasil Penimbangan

## 3. Analisa hubungan berat beton dengan kuat tekan
Campuran beton dengan penambahan  limbah B3 sandblasting & fly ash meningkatkan  kuat tekan beton dengan berat yang menurun (Dermawan 2016). Penelitian ini menghasilkan kuat tekan yang sebanding dengan penelitian sebelumnya. Pada Pengujian beton dengan campuran abu arang sebanyak 5% menurunkan berat beton serta kuat tekan yang dihasilkan sebesar 21 Mpa .  Adapun pengaruh berat beton terhadap kuat tekannya tersaji  pada Gambar.
0 10 20 30 1 0 .0 9 1
1 0 .0 2 2 1 0 .1 2 1 9 .0 2 1 1 0 .0 2
1 0 .0 1 2 1 0 .7 5
1 0 .0 3 3 1 0 .2 0 1 9 .9 2 1
1 0 .0 2 1
1 0 .7 5
1 0 .0 3 3 9 .5 6 7
1 0 .0 2 2 9 .1 2 2 K u at t e k an ( M p a) Grafik  hubungan berat beton abu arang 5% dengan kuat tekan
Berat Beton Normal
Berat Abu arang 5%
Berat Abu arang 10%
Berat beton (Kg)
Gambar 4. Hubungan Berat Beton Abu Arang 5% dengan Kuat Tekan

## KESIMPULAN
Komposisi penambahan agregat abu arang 5% bisa mengurangi berat beton sebesar 3,6% dengan nilai kuat tekan sebesar 21 Mpa.

## DAFTAR PUSTAKA
Dermawan, D., Ashari, M.L. (2016) . Studi Pemanfaatan Kelayakan Teknis Pemanfaatan Limbah B3 Sandblasting Terhadap Limbah B3 Sandblasting dan Fly Ash Sebagai Campuran Beton. Seminar Nasional Maritim, Sains dan Teknologi Terapan Vol. 01. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya,Surabaya. Dewi, N.R., Dermawan, D., Ashari, M.L. (2016). Studi Pemanfaatan Limbah B3 Karbit Dan Fly Ash SebagaiBahan Campuran Beton Siap Pakai (Bsp) (Studi Kasus : Pt. Varia Usaha Beton). Jurnal Presipitasi  Vol. 13 No.1
Finnysia, Lita ,dkk.(2018). Identifikasi Potensi Pemanfaatan Limbah Karbit dan Abu Sekam Padi Sebagai Bahan Alternatif Pengganti Semen.Conffrence . Prosiding On Waste Treatment Technology
Malasyi, S.W & Fardansyah. (2014). Analisis Pengaruh Penggunaan Abu Jerami Terhadap Kuat Tekan Beton. Teras Jurnal, Vol.4, No.2. Universitas Malikussaleh.
Metungku N.A,dkk. (2017). Pemurnian dan Karakterisasi Senyawa SiO2 Berbasis Pasir Kuarsa Dari Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso. Jurnal Gravitasi, Jurusan Fisika FMIPA Universitas Tadulako Palu. Nomor 1, Vol. 16. Hal. 39-43. SNI 03-6861.1-2002, Bahan Bangunan Bukan Logam. SNI 2493-2011, Metode Pengujian i Beton.